170 



Verhandlungen. 



Nr. 8 



Man ersieht aus dieser Zusammenstellung wie variabel die Zu- 

 sammensetzung der Mergel in den verschiedenen Schichten ist. Der 

 Kieselsäuregehalt schwankt z. B. zwischen O79°/ (Schicht VIII) und 

 43-99°/ (Schicht II); der Thonerdegehalt zwischen 1*56% (Schicht III) 

 und 15-07°/o (Schicht VIII), der Kalkgehalt zwischen 13-57°/ (Schicht V) 

 und 35-12°/ (Schicht III). 



Noch deutlicher tritt diese Veränderlichkeit in der chemischen 

 Zusammensetzung in der folgenden Tabelle hervor, welche die näheren 

 Bestandtheile aus obigen Angaben zusammengetragen enthält. 



Stoffe 



I. 



II. 



III. 



IV. 



V. 



VI. 



VII. 



VIII. 



IX. 



X. 



Fi S 



0-62 



070 



Spur 



Spur 



2-04 











Spur 



206 



675 



Ca C0 3 



5000 



24-94 



59-72 



20-17 



17-97 



24-41 



38-81 



56-46 



1996 



50-16 1 ) 



Ca S0 4 



1-99 



4-54 



4-08 



9-56 



8-52 



810 



356 



391 



709 



403 



MgC0 3 



Spur 



1-86 



Spur 



Spur 



Spur 



Spur 



Spur 



— 



— 



Spur 



Fe C0 3 



1695 



13-55 



8-58 



15-95 



1-80 



3-67 



1-43 



070 



1408 



■ — 



Si 2 



23-74 



43-99 



21-0 



40-95 



41-34 



39-59 



40-42 



0-79 



42-01 



21-73 



Al 2 3 



369 



179 



1-56 



339 



4-23 



4-70 



612 



1507 



707 



829 



Fe 2 3 



— 



4-25 



1-52 



— 



9-22 



9-03 



8-70 



17-46 



— 



Spur 



Mn 2 3 



— 



0-67 



— 



2-99 



— 



Spur 



— 



— 



— 



— 



K, 



0-35 



0-28 



014 



Spur 



096 



0-53 



Spur 



079 



1-31 



051 



Na 2 



0-72 



1-35 



1-36 



0-37 



2-57 



009 



0-37 



1-25 



1-78 



038 



Glühverlust 



1-56 



2-56 



226 



678 



7-99 



1002 



2-91 



2-59 



240 



3-41 



Die Zusammensetzung der geglühten Mergel ist aus folgender 

 Tabelle ersichtlich. 



Mergel 



Kiesel- 

 säure 



Thon- 

 erde 



Mn 2 3 



Eisen- 

 oxyd 



Kalk 



Mag- 

 nesia 



Alka- 

 lien 



Schwefel- 

 säure 



I 



34 03 



5-29 







19-83 



39-70 



Spur 



1-90 



1-68 



II 



5519 



2-24 



0-85 



17-74 



19-87 



111 



0-60 



335 



III 



30-90 



2-29 



— 



10-38 



51-68 



Spur 



1-50 



3-59 



IV 



52-30 



4-33 



3-82 



14-05 



1961 



Spur 



Spur 



7-41 



V 



520 



521 



— 



1543 



1711 



Spur 



3-28 



632 



VI 



5112 



6 02 



Spur 



1494 



21-97 



Spur 



Spur 



6-13 



VII 



52-58 



7-85 



— 



12-64 



30-31 



Spur 



Spur 



514 



VIII 



111 



2116 



— 



25-18 



4664 



— 



2-75 



323 



IX 



5206 



7-08 



— 



21-62 



17-47 



— 



083 



517 



X 



2912 



1111 



— 



697 



46-69 



Spur 



0-84 



3-18 



Man sieht daraus, dass blos der Mergel der Schichte VIII ohne 

 weiters zur Cementfabrikation geeignet ist, während alle übrigen einen 

 Kalkzusatz erfordern. 



In der folgenden Tabelle ist die Menge des nöthigen Zusatzes 

 in Percenten angegeben. 



') Ausserdem sind noch 5-08% Ca an Si 2 gebunden. 



